e-ISSN Number 2655 2967
Available online at https://jurnal.teknologiindustriumi.ac.id/index.php/JCPE/index

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 7 Nomor 2 (2022) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by *Corresponding Author Department of Chemical Engineering munira@umi.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 25 September 2022 Email : Received in revised :     07 Oktober 2022 jcpe@umi.ac.id Accepted : 30 November 2022

## Karakterisasi Dan Modifikasi Karbon Aktif Dari Mahkota Nanas Sebagai Bioadsorben

## (Characterization and Modification of Activated Carbon from Pineapple Crown Waste as Bioadsorbant )
Munira Munira*, Muh. Arman, Takdir Syarif, Gusnawati, D Darnengsih
Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo Km. 05,Kampus II  UMI, Fax (0411)447562  Makassar 90231
Kata Kunci: Bioadsorben; Mahkota Nanas; Karakterisasi,; Modifikasi Aktivator
Key Words : Bioadsorbents; Pineapple Crown; characterization; Activator Modification

## Inti Sari
Salah satu limbah  dapat dimanfaatkan sebagai bioadsorben yaitu limbah mahkota nanas karena mengandung selulosa 71%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jenis  aktivator  pada  karbon  limbah  mahkota  nanas  terhadap  karakteristik  bioadsorben meliputi  luas  area  dan  gugus  fungsional/ active  site .  Arang  aktif  dari  limbah  mahkota nanas  dengan  metode  pirolisis  pada  suhu  400 o C  selama  2  jam,  setelah  itu  arang  yang terbentuk  dilakukan  penyaringan  dan  screening  ukuran  120  mesh.  Tahap  selanjutnya yaitu  modifikasi,  arang  dari  hasil  pirolisis  di  rendam  dalam  larutan  H 3 PO 4 ,  Sodium Dedocylbenzene  Sulfonate  (DBS),  NaOH  dengan  dengan  variasi  konsentrasi (2,3,4,5,6%)  selama  2,5  jam  dengan  suhu  25 o C  dengan  rasio  25  g  :  100  ml.  Hasil penelitian  diperoleh  bahwa  limbah  mahkota  nanas  dapat  digunakan  sebagai  adsorben melalui  proses  pengarangan  dan  aktivasi  menggunakan  NaOH  2%  dan  surfaktan  DSB 4%,  arang  aktif  dari  limbah  mahkota  nanas  teraktivasi  NaOH  2%  memiliki  nilai  daya serap iodin yaitu 1015,20 mg/g dan luas area adsorben sebesar 338,92 m 2 /g Karakterisasi gugus fungsi adsorben terdapat gugus C=C aromatik, C-H alifatik dan -OH yang menjadi gugus  aktif  sebagai  adsorben.  Efektivitas  adsorpsi  dari  arang  limbah  mahkota  nanas diperoleh  sebesar  91,87%  pada  arang  teraktivasi  NaOH  25  dan  90,03%  pada  arang teraktivasi surfaktan DBS.

## Abstract
One  of  the  wastes  that  can  be  used  as  a  bioadsorbent  is    pineapple  crown because it contains up to 71% cellulose. The aim  of this study was to determine the  effect  of  modifier/activator  on  waste  carbon  of  pineapple  crown  on  the
characteristics  of  the  bioadsorbent  which  includes  area  and  functional group/active  site.  This  modification  and  characterization  process  was  carried out  in  several  stages,  firstly  making  activated  charcoal  from  pineapple  crown waste by pyrolysis method at 400 o C for 2 hours, after that the formed charcoal was filtered and screened to a size of 120 mesh. The next  step is modification, the charcoal from the pyrolysis results is soaked in a solution of H 3 PO 4 , Sodium Dedocylbenzene  Sulfonate  (DBS),  NaOH  with  various  concentrations (2,3,4,5,6%) for 2.5 hours at a temperature of 25 o C with a ratio 25 grams : 100 ml. The results showed that pineapple crown waste can be used as an adsorbent through the coagulation  and activation process using  2% NaOH and 4% DSB surfactant.  the  adsorbent  area  was  338.92  m 2 /g.  Characterization  of  the functional groups of the adsorbent contained C=C aromatic, aliphatic C-H and -OH  groups  which  became  active  groups  as  adsorbents.  The  adsorption effectiveness  of  activated  carbon  from  pineapple  crown  waste  was  91.87%  on NaOH 25 activated charcoal and 90.03% on DBS surfactant activated carbon.

## PENDAHULUAN
Taraf hidup manusia berkembang seiring dengan berkembangannya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya  sektor  industri  di  wilayah  tersebut, namun  dampak  negative  yang  muncul  akibat berkembangnya sektor industri yaitu adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri.  Salah  satu  limbah  industri  yang  sangat berdampak  bagi  lingkungan  yaitu  limbah  cair industri.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  limbah  cair industri  ini  seperti  eurofikasi,  kematian  ikan  dan plankton, akumulasi dalam daging ikan terutama bila limbah  cair  tersebut  mengandung  zat-zat  pencemar seperti As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn, NH 4 + , dsb [1].  Limbah Industri  menjadi  masalah  utama  pencemaran  karena mengandung  logam  berat  yang  memiliki  sifat toksik, juga  tidak  terdegradasi  secara  biologis,  sehingga limbah  logam  berat  membutuhkan  penanganan khusus.
Adsorpsi sebagai metode pengolahan limbah cair lebih  banyak  digunakan  karena  lebih  bersih,  lebih efisien  dan  lebih  murah.  Adsorpsi  terjadi  dari interaksi  antara  permukaan  molekul  adsorben  dan adsorbat.  Silica  gel  dan  adsorben  karbon  aktif memiliki  kapasitas  adsorpsi  yang  baik  namun  relatif mahal. Upaya  mencari alternatif adsorben  yang  lebih murah  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat,  terutama adsorben  alternatif  yang  berasal  dari  alam  atau bioadsorben. [2].
Bioadsorben  merupakan  suatu  zat  padat  yang dapat  digunakan  untuk  menyerap  komponen  tertentu dari  suatu  fasa  fluida.  Bioadsorben  dapat  dibuat  dari bahan  yang  mengandung  karbon  [3].  Salah  satu limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai Bioadsorben
adalah  limbah  buah  nanas  berupa  mahkota  nanas. Produksi  buah  nanas  di  Sulawesi  Selatan  pada  tahun 2015 sebesar 14.071 ton/tahun. Rata-  rata berat buah nanas 1,5 kg/buah, 1 buah mengandung 17% mahkota nanas  [4].  Komposisi  mahkota  terdiri  dari  selulosa 69,5-71,5%,  lignin  4,4-4,7%,  pentosan  17,0-17,8% dan abu 0,71-0,87% dan zat  lain (protein dll)  hingga 4,5-5,3% [5].
Seluosa  tersusun  dari  unsur-unsur  karbon sehingga  dapat  dimanfaatkan  menjadi  karbon  aktif dengan  proses karbonisasi dan aktivasi  [5].  Performa karbon aktif sebagai adsorben dapat dipengaruhi oleh luas  area  dan  pori  dari  adsorben  [6].  Upaya  yang dapat  dilakukan  guna  meningkatkan  performa adsorben  yaitu  dengan  melakukan  modifikasi  dari karbon  aktif  tersebut  baik  secara  kimia  maupun fisika.  Menurut  Abdelnaiem  [7],  penggunaan  H 3 PO 4 sebagai  activator  mampu  meningkatkan  surface  area karbon  dari  tumbuhan  Common  reed  sehingga  dapat digunakan sebagai adsorben logam Cu(II) dan Cd(II), selain  itu    Sirajuddin  [7]  juga  menggunakan  H 3 PO 4 untuk  mengkarakterisasi  arang  dari  mahkota  nenas. Penggunaan  basa  sebagai  activator  juga  dilakukan oleh  beberapa  peneliti  seperti  Kuang  [7]  dan  Sa  [8] yang  menggunakan  sodium  lauryl  sulfate  dan  NaOH sebagai  activator  pada  arang  limbah  pertanian  yang mampu  membuat  luas  area  carbon  menjadi  lebih besar. Selain kedua  metode  ini, dapat pula dilakukan modifikasi  arang  aktif  menggunakan  surfaktan  [6] dimana  surfaktan  ini  dapat  mengaktifkan  site  dari Bioadsorben.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  akan berfokus  pada  pengaruh  jenis  dan  konsentrasi modifier/aktivator pada karbon limbah mahkota nanas terhadap karakteristik bioadsorben.

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini meliputi  Limbah  mahkota  nanas  yang  diperoleh  dari limbah  pasar  lokal  daerah  Makassar,  H 3 PO 4pa , Sodium  Dedocylbenzene  Sulfonate  (SDS),  NaOH, larutan  iod  0,1  N,  larutan  kalium  iodide,  natrium thiosulfat  0,1N,  indikator  amylum  (kanji)  dan  kertas saring diperoleh dari PT.Intraco, tbk

## Alat
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini meliputi  alat  pirolisis,  spektrofotometer  UV-Vis (Shimadzu),  Forrie  Transform  Infra  Red  (FTIR) (Shimadzu,  IRPrestige  21),  Scanning  Electron Microscopy (SEM) (Hitachi SU 3500)

## Preparasi Bioadsorben
Penelitian  dimulai  dengan  tahap  pembuatan mahkota nanas yang meliputi pembersihan, sizing (± 3 cm) dan dikeringkan dengan oven pada suhu 105 °C hingga  berat  konstan.  Kemudian  dilakukan  proses utama  yaitu  mahkota  nanas  kering  dipirolisis  pada suhu  400°C  selama  2  jam,  kemudian  karbon  aktif diayak  dan  diaktivasi  secara  kimiawi  dengan  larutan H 3 PO 4 ,  Sodium  Dedocylbenzene  Sulfonate,  NaOH dengan  dengan  variasi  konsentrasi  (2,  3,  4,  5,  6  %) selama  2,5  jam  dengan  suhu  25 o C  dengan  rasio  25 gram  :  100  ml.  Arang  aktif  yang  telah  diaktivasi kimia  kemudian  dilakukan  uji  kualitas  meliputi kemampuan  daya  serap  iod,  luas  permukaan  melalui uji  methylen  blue  menggunakan  spektrofotometer UV-Vis,  gugus  fungsional  menggunakan  FTIR, penampakan  permukaan  adsorben  menggunakan SEM untuk mengetahui karakteristik arang aktif.

## Penentuan Daya Serap Iodin
Sebanyak 1 g bioadsorben termodifikasi ditimbang  dan  ditempatkan  dalam  labu  Erlenmeyer. Kemudian  ditambahkan  25  ml  larutan  yodium  0,1  N dan  diaduk  selama  15  menit  kemudian  disaring. Sebanyak  10  mL  filtrat  dititrasi  dengan  larutan natrium  tiosulfat  0,1  N  hingga  berwarna  kuning pucat.  Kemudian  ditambahkan  pati  1%  ke  dalam larutan  dan  titrasi  dilanjutkan  sampai  warna  biru hilang.  Penyerapan  yodium  dapat  ditentukan  dengan persamaan berikut: [6]
DSI = ( ) …………………..….(1)
Dimana : V   = Volume sampel (mL)
T   = Volum titrasi Natrium tiosulfat (mL) C1  = Konsentrasi Natrium tiosulfat (N) C2  = Konsentrasi Iod (N) fp  = Faktor Pengenceran W   = Berat iod (12,69 mg/L)

## Penentuan Luas Permukaan Bioadsorben
Luas  permukaan  adsorben  ditentukan  dengan metode adsorpsi methylene blue. Kalibrasi metil biru dilakukan pada konsentrasi 20-200 ppm pada panjang gelombang  664  nm.  Kemudian  sebanyak  0,5  g Bioadsorben  direndam  dalam  methylene  blue  dan diaduk selama 2  jam, kemudian disaring. Absorbansi filtrat diukur pada panjang gelombang 664  nm.  Luas permukaan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan berikut
…………………………..(2)
Dimana : S = Luas permukaan bioadsorben (m 2 /g) N = Bilangan Avogadro (6,002 x 10 -2 mol -1 )
Xm = Berat adsorbat teradsorpsi (g/g)
a = Luas penutupan oleh 1 molekul Methyl Blue (197 x 10-20 m 2 )
Mr = Massa molekul relative Methyl Blue (320,5 g/mol)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemampuan Daya Serap Ion
Kemampuan menyerap iod merupakan salah satu parameter utama yang digunakan dalam mengidentifikasi  karakteristik  dari  bioadsorben  [6]. Kemampuan menyerap iod atau disebut sebagai Daya serap  Iod  (DSI)  memiliki  satuan  mg/g  yang menyatakan  bahwa  sekian  mg  iodin  yang  teradsorpsi dalam setiap gram adsorben. DSI ini menggambarkan kemampuan  suatu  adsorben  untuk  menyerap  zat dengan  ukuran  molekul  yang  lebih  kecil  untuk mengukur  konsentrasi  mikropori  dari  adsorben penyerap  iodium  dalam  larutan.  [9].  Besarnya  daya serap  iod  pada  arang  aktif  dari  limbah  daun  nanas yang  telah  dimodifikasi  menggunakan  aktivator H 3 PO 4 ,  Surfaktan  DBS  dan  NaOH  dengan  variasi konsentrasi  2,3,4,5  dan  6  %  dapat  disajikan  pada Gambar 1.
Berdasarkan hasil yang disajikan pada Gambar 1 menggambarkan  bahwa  terdapat  peningkatan  nilai daya  serap  iodin  pada  arang  daun  nanas  yang  telah diaktivasi dan belum diaktivasi.
Gambar 1 . Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Aktivator terhadap Luas Permukaan Adsorben
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan area  mikropori  dari  arang  limbah  daun  nanas teraktivasi  dibandingkan  arang  yang  tidak  diaktivasi atau  tanpa  perlakuan.  Beberapa  aktivator  yang digunakan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas dari  arang  yang  dihasilkan  memberikan  hasil  yang signifikan  untuk  kemampuan  daya  serap  iodin.  Hasil yang  diperoleh  dari  perlakuan  modifikasi  arang menggunakan aktifator asam H 3 PO 4 , DBS dan NaOH menunjukkan  bahwa  kecenderungan  penggunaan aktivator  H 3 PO 4 fluktuatif  dan  cenderung  mencapai titik  jenuh  yang  lebih  cepat  terlihat  pada  konsentrasi lebih  besar  dari  4%  nilai  DSI  yang  diperoleh kenaikannya  kecil  dan  cenderung  konstan  pada  nilai 1066.16  mg/g.  Modifikasi  dengan  aktivator  NaOH menghasilkan nilai DSI yang konstan pada konsentrasi  2%  hingga  4%  yaitu  1015,20  mg/g,  hal ini  disebabkan  karena  jenuhnya  permukaan  adsorben atau  mendekati  jenuh  terhadap  adsorbat,  kondisi  ini dapat menyebabkan gejala multilayer yaitu terbentuknya  lapisan  adsorpsi  kedua  dan  seterusnya diatas adsorbat yang telah terikat dipermukaan, selain itu  juga  dapat  terjadi  akibat  tidak  terbentuknya lapisan kedua dan seterusnya sehingga adsorbat yang teradsorbsi  terdifusi  keluar  pori  dan  kembali  ke  arus fluida[10].  Kondisi  kedua  ini  juga  yang  dapat menyebabkan  menurunnya  kemampuan  daya  serap iodin  pada  konsentrasi  5%  dan  6%.  Penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh    Ni    menyatakan bahwa dengan menggunakan NaOH sebagai aktivator
pada  arang  aktif  menghasilkan  nilai  DSI  yang mengingkat pada konsentrasi 2% [9].
Arang yang teraktifasi surfaktan DBS menunjukkan  hasil  trend  data  DSI  yang  cenderung meningkat  hingga  titik yang  optimum  pada konsentrasi  4%  yaitu  sebesar  1192,06  mg/g  lalu kembali  turun  pada  konsentrasi  5%  dan  6  %  dan cenderung  konstan.  Pada  kondisi  konstan  ini menandakan  kondisi  jenuh  adsorben  dan  dapat disebabkan karena banyaknya aktivator yang terjebak dalam  pori  arang,  sehingga  pori  karbon  aktif mengalami  kerusakan  [11].  Berdasarkan  standar  SNI 06-3730-1995 untuk daya serap iodin oleh arang yaitu min. 750  mg/g,  jika dibandingkan  dengan  hasil  yang diperoleh  maka  dengan  adanya  proses  aktivasi  yang dilakukan  mampu  menaikkan  nilai  DSI  dari  126.90 mg/g  menjadi  min.  761.40  mg/g.  Hasil  penyerapan iodin terbaik diperoleh dengan menggunakan activator  DBS  sebanyak  4  %  yaitu  sebesar  1192,06 mg/g.

## Luas Permukaan Adsorben
Luas  permukaan  adsorben  merupakan  salah  satu hal  yang  sangat  mempengaruhi  kapasitas  adsorpsi. Semakin  besar  luas  permukaan  adsorben,  semakin besar efisiensi adsorpsinya. Luas permukaan adsorben  dipengaruhi  oleh  jenis  aktivator  yang digunakan dan proses aktivasi yang dapat mengurangi penyumbatan  pori  yang  disebabkan  oleh  pengotor. [9].
Pengukuran  besarnya  luas  permukaan  adsorben dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penyerapan Methylene  Blue .  Berdasarkan  hasil  yang  tersaji  pada Gambar  2  dapat  diketahui  bahwa  dengan  melakukan proses aktivasi mampu meningkatkan luas permukaan adsorben.  Arang  daun  nanas  yang  diaktivasi menggunakan  H 3 PO 4 memberikan  nilai  peningkatan yang  relatif  kecil  terhadap  luas  permukaan  sebelum diaktivasi  dan  setelah  diaktivasi  menggunakan  asam ini.  Variasi  konsentrasi  yang  dilakukan  untuk aktivator H 3 PO 4 ini tidak memberikan perubahan luas permukaan  yang  signifikan  pada  setiap  penambahan konsentrasi,  hal  ini  dapat  disebabkan  karena  masih banyaknya  zat  inert  yang  terdapat  pada  permukaan arang sehingga pori-pori arang masih tertutup [12].
Karbon teraktivasi NaOH cenderung menghasilkan  luas  permukaan  yang  besar  pada konsentrasi  rendah  kemudian  megalami  penuruna luas  area  seiring  bertambahnya  konsentrasi  activator
hingga  mencapai  nilai  yang  hampir  konstan  atau jenuh,  sedangkan  arang  yang  teraktivasi  DBS mengalami  peningkatan  luas  area  hingga  mencapai konsentrasi  4%  lalu  mengalami  penurunan  nilai  luas area  siring  bertambahnya  konsentrasi  aktivator. Kedua  hal  ini  dapat  disebabkan  karena  adanya  zat aktivator yang  ikut terjerap pada pori arang sehingga pori  aktif  tersebut  mengalami  kerusakan  dengan adanya  aktivator  yang  lebih  besar  an  volume  pori tersebut akan semakin kecil.
Gambar 2 . Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Aktivator terhadap Luas Permukaan Adsorben
Besarnya  luas  permukaan  adsorben  biasanya berkisar  antara  300-3000  m 2 /g.  Hasil  yang  diperoleh pada  berbagai  konsentrasi  dan  jenis  aktivator  ini memberikan nilai luas permukaan yang relatif rendah jika  dibandingkan  dengan  standar  yang  ada.  Luas permukaan karbon yang sesuai standar diperoleh pada arang teraktivasi NaOH 2 % sebesar 338,92 m 2 /g dan arang teraktivasi DBS 4 % sebesar 333,12 m 2 /g.

## Karakterisasi Gugus Fungsi Adsorben
Analisis  menggunakan  FTIR  dilakukan  untuk mengetahui gugus fungsi dari arang. Pada penelitian  ini  gugus  fungsi  dari  arang  limbah  daun nanas  yang  dihasilakan  dibandingkan  terhadap arang yang telah lebih dahulu diaktivasi menggunakan  beberapa  jenis  activator  yaitu  H 3 PO 4 , DBS  dan  NaOH.  Spektrum  FTIR  yang  dihasilkan untuk  arang  limbah  daun  nanas  teraktivasi  dan  tidak disajikan  pada  Gambar  3.  Spektrum  infrared  yang tersebut diobservasi dengan membandingkan pergeseran  peak,  hilangnya  peak  serta  terbentuknya peak baru sebagai akibat adanya perlakuan modifikasi dengan berbagai jenis activator. Spektrum infrared untuk arang limbah daun nanas sebelum dilakukan aktivasi (Gambar 3a)
menunjukkan  terjadinya  serapan  pada  area  3427,51 cm -1 yang  menunjukkan  adanya  ikatan  -OH  bebas, peak  ini  juga  muncul  pada  spektrum  infrared  untuk arang yang telah termodifikasi (Gambar 3 b, c dan d). Adanya penambahan activator DBS membuat adanya pergeseran  peak  pada  area  2800-2924  cm -1 yang mengindikasikan adanya ikatan C-H alifatik. Penambahan  dan  pergeseran  peak  juga  terjadi  pada area 1500-1680 cm -1 yang  menandakan terbentuknya ikatan  C=C  aromatik,  hal  ini  membuktikan  bahwa adanya  peningkatan  senyawa aromatik akibat adanya proses aktivasi dimana senyawa aromatik  merupakan salah  satu  indikasi  penyusun  sturktur  heksagonal arang dan arang aktif.[13][14].
Gambar 3 . Spektrum Infrared dari arang limbah daun nanas sebelum dan sesudah diaktivasi a) Tanpa Perlakuan , b) H 3 PO 4 , c) DBS, d) NaOH

## Karakterisasi Morfologi Permukaan Bioadsorben
Morfologi  permukaan  bioadsorben  dari  limbah mahkota nanas diuji  menggunakan scanning  electron microscopy (SEM)  dengan  pembesaran  500x.  Pada pengujian ini akan dibandingkan morfologi permukaan  pada  bioadsorben  sebelum  diaktivasi  dan bioadsorben  yang  telah  diaktivasi  menggunakan aktivator NaOH 2%.
Berdasarkan Gambar 4  terdapat perbedaan yang signifikan  pada  permukaan  bioadsorben  sebelum diaktivasi  (Gambar  4a)  dengan  bioadsorben  yang telah  diaktivasi  menggunakan  NaOH  (Gambar  4b). Permukaan  bioadsorben  sebelum  diaktivasi  terlihat memiliki  pori  yang  tidak  beraturan  sedangkan bioadsorben  yang  telah  diaktivasi  memiliki  pola  pori yang  beraturan  dan  terlihat  jelas  pada  permukaan. Penambahan  NaOH  sebagai  aktivator  mampu meningkatkan jumlah pori pada permukaan adsorben.
a b c d
Gambar  4 . Struktur Morfologi Permukaan Bioadsorben a) Tanpa Aktivasi , b) Aktivasi dengan NaOH
Hal  ini dapat disebabkan karena adanya reaksi antara Carbon  dan  NaOH  yang  dapat  menghasilkan  CO 2 . CO 2 ini  dapat  berdifusi  ke  dalam  dinding  carbon untuk  membentuk  pori-pori  baru  dan  membuat  pori menjadi  lebih  terbuka  [15].  Pori  pada  bioadsorben inilah  yang  memiliki  peran  penting  dalam  proses adsorpsi.

## KESIMPULAN
Limbah  mahkota  nanas  dapat  digunakan sebagai  adsorben  melalui  proses  pengarangan  dan aktivasi  menggunakan  NaOH  2%.  Karbon  aktif  dari limbah  mahkota  nanas  teraktivasi  NaOH  2% memiliki  nilai  daya  serap  iodin  yaitu  1015,20  mg/g dan  luas  area  adsorben  sebesar  338,92  m 2 /g. Karakterisasi  gugus  fungsi  adsorben  terdapat  gugus C=C  aromatic,  C-H  alifatik  dan  -OH  yang  menjadi gugus aktif sebagai adsorben.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukan    kepada Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumber Daya  (LP2S)  Universitas  Muslim  Indonesia  yang telah  memberikan  bantuan  dana  hibah  penelitian Internal dosen pemula tahun anggaran 2020/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Supraptini, “Pengaruh Limbah Industri Terhadap  Lingkungan  Di  Indonesia,” Media  of Health Research and Development , vol. 12, no.
2 Jun. 2012, doi: 10.22435/mpk.v12i2Jun.1063.
[2] A.  Aeisyah,  M.  H.  S.  Ismail,  K.Lias,  and  S. Izhar, “Adsorption Process of Heavy Metals by
Low-Cost  Adsorbent:  A  Review,” J.  Chem. Environ. , vol. 18, no. 4, pp. 91–102, 2014.
[3] R. S. Alfarra, N. E. Ali, M. M. Yusoff, and L. T. Razak,  “Removal  of  heavy  metals  by  natural adsorbent: review,” Int. J. Biosci. , vol. 6655, pp. 130–139, 2014, doi: 10.12692/ijb/4.7.130-139.
[4] badan  P.  S.  (BPS),  “Produksi  Buah  Nanas  di Sulawesi  Selatan,”  2021.  www.sulsel.bps.go.id (accessed Nov. 05, 2021).
[5] P. H. F. Pereira, H. L. Ornaghi, V. Arantes, and M.  O.  H.  Cioffi,  “Effect of  chemical  treatment of  pineapple  crown  fiber  in  the  production, chemical  composition,  crystalline  structure, thermal  stability  and  thermal  degradation kinetic  properties  of  cellulosic  materials,” Carbohydr. Res. , vol. 499, no. 2020, 2021, doi: 10.1016/j.carres.2020.108227.
[6] N.  A.  Abdulrahman,  A.  Rotibi,  and  S.  M. Abegunde, “Surface Modification and Characterization of Carbonized Raphia taedigera seed for the Adsorption of Pb2+ from aqueous  solution,” Int.  J.  Sci.  Res.  Publ. ,  vol. 10, no. 9, pp. 164–177, doi:
10.29322/ijsrp.10.09.2020.p10520.
[7] M. Y. Abdelnaeim, I. Y. El Sherif, A. A. Attia, N.  A.  Fathy,  and  M.  F.  El-Shahat,  “Impact  of chemical activation on the adsorption performance  of  common  reed  towards  Cu(II) and  Cd(II),” Int.  J.  Miner.  Process. ,  vol.  157, no. Ii, pp. 80–88, 2016, doi: 10.1016/j.minpro.2016.09.013.
[8] K. Sa, C. E. Lusiani, R. D. Chrisnandari, W. S. Witasari,  D.  L.  Aula,  and  S.  Triastutik, “Pengaruh  Proses  Aktivasi  Kimia  Terhadap
a. Tanpa Aktivasi
b. Aktivasi dengan  NaOH
Karakteristik Adsorben dari Kulit Pisang Kepok (  Musa  acuminate  L  .  )  Effect  of  Chemical Activation  Process  on  the  Characteristics  of Adsorbents from Musa acuminate L . Peel,” vol. 04, no. 1, pp. 18–22, 2020.
[9] N.  Putu,  A.  Krismayanti,  M.  Manurung,  N. Gusti,  A.  Made,  and  D.  Adhi,  “Sintesis  Arang Aktif  Dari  Limbah  Batang  Bambu  Dengan Aktivator  Naoh  Sebagai  Adsorben  Ion  Krom  ( Iii ) Dan Timbal ( Ii ),” Cakra Kim. , vol. 7, no. Iii, pp. 189–197, 2019.
[10]  M.  Munira,  M.  Mustafiah,  D.  D,  Gusnawati;, and  H.  H.  Utami,  “Pemanfaatan  Limbah  Arang Plastik  Sebagai  Adsorben  Surfaktan  Anionik dalam Air Limbah Laundry,” J. Chem. Process Eng. , vol. 6, no. 2655, 2021.
[11]  Siswarni  MZ,  Lara  Indra  Ranita,  and  Dandri Safitri,  “Pembuatan  Bioadsorben  Dari  Biji Pepaya  (Carica  Papaya  L)  Untuk  Penyerapan Zat Warna,” J. Tek. Kim. USU , vol. 6, no. 2, pp.
7–13, 2017, doi: 10.32734/jtk.v6i2.1576.
[12]  P. Phuengphai, T. Singjanusong, N.
Kheangkhun, and A. Wattanakornsiri,
“Removal  of  copper(II)  from  aqueous  solution using  chemically  modified  fruit  peels  as efficient  low-cost  Bioadsorbents,” Water  Sci. Eng. ,  vol.  14,  no.  4,  pp.  286–294,  2021,  doi: 10.1016/j.wse.2021.08.003.
[13]  V. I. N. A. A. Malia, F. A. L. Ayyinah, F. A. Z. Ahara, D. A. N. E. Ko, and P. R. H. Adisantoso, “Potensi  Pemanfaatan  Arang  Tulang  Ayam Sebagai  Adsorben  Logam  Berat  Cu  dan  Cd,” vol. 4, no. 1, pp. 31–37, 2017.
[14]  E.  F.  Olasehinde,  S.  M.  Abegunde,  E.  F. Olasehinde,  and  S.  M.  Abegunde,  “Preparation and  characterization  of  a  new  adsorbent  from raphia taedigera seed,” no. October 2019, 2020.
[15]  E. M. Mistar, S. Ahmad, A. Muslim, T. Alfatah, and  M.  D.  Supardan,  “Preparation  and characterization  of  a  high  surface  area  of activated  carbon  from  Bambusa  vulgaris  - Effect  of  NaOH  activation  and  pyrolysis temperature,” IOP  Conf.  Ser.  Mater.  Sci.  Eng. , vol.  334,  no.  1,  2018,  doi:  10.1088/1757- 899X/334/1/012051.